Ueber einige Demonstrationsversuche an Leucit etc. 
37 
nehmender Doppelbrechung sehr viel größer ist als die Dicke der 
Plättchen. Meist zeigen die Schliffe schon vor dem Erhitzen sein- 
schmale doppelbrechende Säume längs unregelmäßigen Eissen, die 
gleichzeitig untereinander und mit den später entstehenden doppel- 
brechenden Teilen auslöschen. Ich möchte annehmen , daß die 
doppelbrechenden Partien Beste der ursprünglichen kristallinen 
Modifikation und daß sie stets dann vorhanden sind, wenn die 
amorphen Massen in solche von einheitlicher bezw. der Kristall- 
form entsprechender optischer Orientierung übergehen , indem sie 
von allen Teilen der amorphen Masse aus als Keime wirken. 
5. Q.uarzplättchen parallel der optischen Achse von ca. 0.1 mm 
Dicke lassen sich meist ohne Zerspringen auf dem Platinnetz in 
//-Quarz umwandeln. Man bemerkt zuerst die beträchtliche all- 
mähliche , dann die plötzliche von Mallard und Le Chatei.ier 1 
gemessene Schwächung der Doppelbrechung, noch besser beim Ab- 
kühlen ihre Verstärkung, besonders deutlich, wenn man die 
Interferenzfarben mittels Quarzkeil auf Graublau erster Ordnung 
reduziert. Der Versuch läßt sich mit demselben Blättchen oft 
wiederholen. 
6. Quarzglas. Das Quarzglas enthält zuweilen noch kleine 
Splitter von Quarz. Es ist nun von Interesse, zu sehen, daß sie 
meist völlig unverändert sind , keine Spur von Umwandlung in 
Tridymit erkennen lassen, obwohl doch die Umwandlungstemperatur 
um ca. 900° überschritten ist. Die meisten Splitter erscheinen 
ganz intakt mit scharfen Kanten und muschligem Bruch, nur einige 
zeigen den Beginn einer Auflösung in feine Körnchen (die nach 
der Stärke der Doppelbrechung indessen nicht Tridymit sein 
können) , aber auch nur an der Oberfläche , denn sie liegen noch 
auf einem Untergründe einheitlich auslöschenden Quarzes. Um 
diese Quarzsplitter zeigt das Quarzglas sehr lebhafte Interferenz- 
farben (in 1 mm dicken Platten bis Eot zweiter Ordnung). Da 
der Ausdehnungskoeffizient des Quarzglases bekanntlich außer- 
ordentlich klein ist, was zur Folge hat, daß die Platten, obwohl 
sehr schnell von hoher Temperatur abgekühlt , doch nur selten 
(und nur an den Bändern) Spuren von Doppelbrechung aufweisen, 
so kann die Doppelbrechung um die Einschlüsse wohl nur dadurch 
veranlaßt sein , daß sich die Quarzsplitter stark zusammenzogen, 
dabei an ihrem Glas hafteten und dieses spannten. Durch Pressung 
gelingt es in der Tat, die Spannung in den in der Preßrichtung 
um die Quarzsplitter gelegenen Quadranten aufzuheben 2 , so daß 
in diesen die Interferenzfarben auf Schwarz sinken . während sie 
1 Bull. soc. frang. de min. 13. 123. 1890. 
2 Herr Johnsen ermittelte, daß beim gepreßten Quarzglas a in der 
Preßrichtung liegt, dementsprechend in den gespannten Teilen c radial 
zum Quarz, 
